séance du j5 mai 1916. 733 



Eggertz, en prenant comme type un acier au creuset très pur, une teneur 

 apparente de o,32, soit un écart en moins de 20 pour 100. Les aciers à plus 

 forte teneur en nickel, 3 pour 100, par exemple, donnent des liqueurs 

 vertes dont la comparaison avec les types devient difficile. Ces aciers 

 donnent encore lieu à une autre difficulté. Par le recuit les aciers de cette 

 teneur en nickel laissent séparer une partie de leur carbone à l'état de 

 de graphite (/?#. 1), qui reste insoluble, mais en suspension dans l'acide 



Fig. 1. — \cier au nickel sans attaque. Gr. : No., d. 



et colore la liqueur en noir d'encre. Il n'y a plus de comparaison colori- 

 métrique possible. 



Présence du silicium. — Aux faibles teneurs des aciers ordinaires, le 

 silicium ne semble exercer aucune action nuisible; mais aux fortes teneurs 

 dépassant 1 pour 100, comme cela se présente dans les tôles de dynamo ou 

 dans les aciers à ressorts, on obtient des liqueurs vertes, peu colorées, ne 

 se prêtant pas à une comparaison colorimétrique avec l'acier type. 



Influence dutraitement thermique. — On sait depuis les travaux. d'Osmond 

 que la trempe de l'acier diminue considérablement la teneur apparente en 

 carbone à l'essai Eggertz. La diminution est au moins de 3o pour 100 cl 

 peut parfois atteindre 5o pour 100. M. Maurer a montré que le revenu 

 augmente progressivement les teneurs apparentes en carbone jusqu'au 

 recuit complet. Nous nous sommes proposé de chercher si pour des aciers 

 non trempés, mais refroidis plus ou moins rapidement, les résultats res- 

 taient semblables. Il n'en est rien. Nous donnerons ici les résultats relatifs 

 à deux séries d'aciers, Tune composée d'aciers très purs, au creuset, ren- 

 fermant moins de 0,1 pour 100 de manganèse et l'autre d'acier tenant 

 environ o,5 pour 100 de manganèse. 



C. R., 1916, 1" Semestre. (T. 162, N° 20 ) 9' 



